— 575 - 



Chimica. — // sistema ternario argento-stagno-piombo (*). Nota 

 di N. Parravano, presentata dal Socio E. Paterno. 



Per mostrare come in pratica ci si possa servire delle conoscenze acqui- 

 state con la discussione fatta recentemente da me e Sirovich sui fenomeni 

 di cristallizzazione nei sistemi ternari con lacuna di miscibilità allo stato 

 solido ( 2 ), e per mostrare nello stesso tempo l'utilità che si ha a servirsi 

 dei principii allora stabiliti per la delimitazione dei diversi campi di stato 

 in cui viene a trovarsi diviso il triangolo delle concentrazioni, svolgo qui 

 la teoria dell'andamento della solidificazione nei miscugli ternari di argento- 

 stagno-piombo. 



Le considerazioni che espongo vanno perciò a completare le brevi osser- 

 vazioni teoriche che in un precedente lavoro sul sistema argento-stagno-piombo 

 ho premesso alla esposizione delle esperienze ( 3 ). 



Recentemente R. Sahmen ( 4 ) ha ampiamente discusso tre casi di cristalli 

 misti ternari con lacuna di miscibilità estesa fino ai sistemi binari limiti, e 

 comprendenti rispettivamente un punto eutettico od un punto invariante, di 

 primo o di secondo ordine, i quali rientrano nel 3° tipo dei casi limiti di lacuna 

 di miscibilità allo stato solido da noi trattati ( 5 ). La discussione che qui 

 espongo riguarda invece un sistema con due punti invarianti, un eutettico e 

 un punto di trasformazione di primo ordine, e senza cristalli misti ternari. 



La supposizione che si fa è che il sistema AB (Sn-Ag) (fig. 1) pre- 

 senti un composto D(Ag 3 Sn) il quale non forma cristalli misti con A (Sn) 

 e li forma invece con B (Ag), ma fino ad una certa concentrazione ; il sistema 

 BC(Ag-Pb) non presenti cristalli misti, e il sistema CA(Pb-Sn) presenti 

 cristalli misti in un certo intervallo di concentrazione verso C(Pb). 



La superficie £ s del sistema ternario, ammettendo che in questo non 

 compaiano nè cristalli misti ternari nè composti ternari, è qui tutta costi- 

 tuita dalla superficie binodale, e per determinarne le caratteristiche basta 

 far ruotare un piano che, mantenendosi tangente alle curve £ s (AB) e £ S (AC), 

 vada successivamente descrivendo la superficie cercata. 



La £ S (AB) è costituita da un segmento di retta che dalla ordinata £ 

 del punto A va a quella del punto D, da un altro segmento di retta che 



(*) Lavoro eseguito nell'Istituto Chimico della R. Università di Roma. 

 ( a ) Gazz. Chim. Ital., 4L I, 417, 478, 569, 621 (1911). 



( 3 ) Gazz. Chim. Ital., 41, I, 813 (1911). Nella fig. 1 di questo lavoro a pag. 816 il 

 vertice n della retta Dm deve immaginarsi coincidente con e". 

 (*) Zeit. Phys. Oh., 79, 421 (1912). 

 ( 6 ) Gazz. Chim. Ital., 41, I, 631 (1911). 



